144 A. Tschirch u. O. Müller: Mikindani-Kautschuk. 
a-Danialban (aus Mikindani-Kautschuk). 
a-Danialban zeigte selbst nach wiederholten Krystallisationen 
aus Alkohol, sowie aus einem Gemisch von Methyl- und Aethylalkohol, 
stets das gleiche mikroskopische Bild. Auch der Schmelzpunkt, der 
scharf bei 178° C. lag, blieb konstant. 
In heißem Alkohol, sowie in Aether, Chloroform, Benzol, Aceton 
ist dieser Körper leicht löslich, unlöslich in kaltem Alkohol und 
kaltem Aceton. 
Die Analyse des bei 110° C. getrockneten Präparates ergab 
folgende Zahlen: 
0,1026 Substanz lieferten 0,2712 CO, und 0,1057 Ha0. 
0,0704 en ” 0,1867... 40. 141, 0758-7. 
Gefunden: Berechnet für 
1; 2. im Mittel C;,H330: 
C 71,92 72,33 72,13 72,00 
H 11,55 12,07 11,81 12,00. 
a-Danialban erwies sich als nicht sehr beständig und ist bei 
längerem Aufbewahren Veränderungen unterworfen. Nach einigen 
Wochen ließ sich kein Schmelzpunkt mehr feststellen, der Körper _ 
zersetzte sich vielmehr bei 230° C. unter Braunfärbung. 
B-Danialban (aus Mikindani-Kautschuk). 
ß-Danialban bildete kleine glänzende Blättchen, die scharf bei 
149° C. schmolzen. Nach mehrmaligem Umkrystallisieren blieb der 
Schmelzpunkt gleich. 
In kaltem Alkohol, wie in kaltem Aceton ist diese Substanz 
unlöslich, in heißem Alkohol ist sie schwer löslich, leicht löslich 
dagegen in Aether und Chloroform. 
Die Analyse des bei 110° C. getrockneten Präparates ergab 
folgende Zahlen: 
0,0862 Substanz lieferten 0,2681 COs und 0,0897 HsO. 
0,0916 . 2 0,2845 „ „. O0gagr=E 
Gefunden: Berechnet für 
1: 2. im Mittel CaoH480: 
C 84,82 84,71 84,77 84,91 
H 11,66 11,49 11,57 11,32. 
Erhitzen mit alkoholischem Kali lie’erte weder bei a-Danialban 
noch bei ß-Danialban Zimmtsäure (Unterschied gegenüber den Albanen 
der Guttapercha.) 
